Pickling (metal)
اچار دھات کی سطح کا علاج ہے جو داغ، غیر نامیاتی آلودگیوں، اور فیرس دھاتوں، تانبے، قیمتی دھاتوں اور ایلومینیم مرکب دھاتوں سے زنگ یا پیمانے جیسی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک محلول جسے اچار شراب کہا جاتا ہے، جس میں عام طور پر تیزاب ہوتا ہے، سطح کی نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر اسٹیل بنانے کے مختلف عمل میں اسٹیل کو کم کرنے یا صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دھات کی سطحوں پر ایسی نجاست ہو سکتی ہے جو مصنوعات کے استعمال یا مزید پروسیسنگ کو متاثر کر سکتی ہے جیسے دھات یا پینٹنگ کے ساتھ چڑھانا۔ عام طور پر ان نجاستوں کو صاف کرنے کے لیے مختلف کیمیائی حل استعمال کیے جاتے ہیں۔ مضبوط ایسڈ، جیسے ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سلفورک ایسڈ عام ہیں، لیکن مختلف ایپلی کیشنز مختلف دیگر ایسڈ استعمال کرتی ہیں۔ دھات کی سطحوں کی صفائی کے لیے الکلین حل بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ حلوں میں عام طور پر اضافی اشیاء جیسے گیلا کرنے والے ایجنٹ اور کٹاؤ روکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اترنے کی ضرورت نہ ہو تو بعض اوقات اچار کو تیزاب کی صفائی کہا جاتا ہے۔ بہت سے گرم کام کرنے والے عمل اور دیگر عمل جو اعلی درجہ حرارت پر ہوتے ہیں سطح پر ایک بے رنگ آکسائڈ پرت یا پیمانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیمانے کو ہٹانے کے لیے ورک پیس کو اچار کی شراب کے ویٹ میں ڈوبا جاتا ہے۔ کولڈ رولنگ آپریشن سے پہلے، گرم رولڈ اسٹیل کو عام طور پر اچار کی لکیر سے گزارا جاتا ہے تاکہ سطح سے پیمانے کو ختم کیا جا سکے۔ اسٹیل بنانے میں استعمال ہونے والا بنیادی ایسڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، حالانکہ سلفورک ایسڈ پہلے زیادہ عام تھا۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ سلفورک ایسڈ سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن یہ بیس میٹل کے نقصان کو کم کرتے ہوئے بہت تیزی سے اچار بناتا ہے۔ رفتار خودکار اسٹیل ملوں میں انضمام کے لیے ایک ضرورت ہے جو 800 فٹ/منٹ (≈ 243 میٹر/منٹ) کی رفتار سے پیداوار چلاتی ہیں۔ کاربن اسٹیل، جن میں مرکب مواد 6 فیصد سے کم یا اس کے برابر ہوتا ہے، اکثر ہائیڈروکلورک یا سلفورک ایسڈ میں اچار ہوتے ہیں۔ 6 فیصد سے زیادہ مرکب مواد والے اسٹیل کو دو مراحل میں چننا چاہیے اور دیگر ایسڈ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ فاسفورک، نائٹرک اور ہائیڈرو فلورک ایسڈ۔ زنگ-اور تیزاب مزاحم کرومیم-نکل اسٹیل روایتی طور پر ہائیڈرو فلورک اور نائٹرک ایسڈ کے غسل میں پکائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر تانبے کے مرکب پتلے سلفورک ایسڈ میں اچار ہوتے ہیں، لیکن پیتل کو مرتکز سلفورک اور نائٹرک ایسڈ میں نمکین کیا جاتا ہے جسے سوڈیم کلورائڈ اور کٹوتی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ زیورات بنانے میں، اچار کا استعمال تانبے کے آکسائڈ کی پرت کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے جو سولڈرنگ اور اینیلنگ کے دوران تانبے اور سٹرلنگ سلور کو گرم کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ایک پتلا سلفورک ایسڈ چننے والا غسل روایتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے سائٹرک ایسڈ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ شیٹ اسٹیل جو تیزاب کے اچار سے گزرتا ہے وہ معتدل اعلی نمی کے ماحولیاتی حالات کے سامنے آنے پر آکسائڈائز (زنگ) ہو جائے گا۔ اس وجہ سے، ہوا میں نمی کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے تیل کی ایک پتلی فلم یا اسی طرح کی واٹر پروف کوٹنگ لگائی جاتی ہے۔ اس آئل فلم کو بعد میں بہت سے من گھڑت، چڑھانا یا پینٹنگ کے عمل کے لیے ہٹا دینا چاہیے۔ نقصانات تیزاب کی صفائی کی حدود ہیں کہ اس کی کٹاؤ کی وجہ سے اسے سنبھالنا مشکل ہے، اور یہ تمام اسٹیل پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن کا پھٹنا کچھ مرکب دھاتوں اور ہائی کاربن اسٹیل کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ تیزاب سے نکلنے والا ہائیڈروجن سطح کے ساتھ تعامل کرتا ہے اور اسے ٹوٹنے والا بنا دیتا ہے، جس سے دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ علاج کے قابل اسٹیل کے ساتھ اس کی اعلی رد عمل کی وجہ سے، مطلوبہ اچار کی شرح کو یقینی بنانے کے لیے تیزاب کی حراستی اور محلول کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ فضلہ کی مصنوعات اچار کی کیچڑ اچار سے نکلنے والی فضلہ کی مصنوعات ہے، اور اس میں تیزابیت سے دھونے والا پانی، آئرن کلورائڈز، اور دھاتی نمکیات اور فضلہ ایسڈ شامل ہیں۔ خرچ شدہ اچار والی شراب کو ای پی اے کے ذریعہ ایک خطرناک فضلہ سمجھا جاتا ہے۔ اسٹیل کے عمل سے آنے والے اچار کی کیچڑ کو عام طور پر چونے سے بے اثر کیا جاتا ہے اور اسے لینڈ فل میں ٹھکانے لگایا جاتا ہے کیونکہ ای پی اے اب اسے بے اثر کرنے کے بعد خطرناک فضلہ نہیں سمجھتا ہے۔ چونے کو غیر جانبدار کرنے کا عمل خرچ شدہ تیزاب کے پی ایچ کو بڑھاتا ہے۔ فضلہ کا مواد فضلہ کے تعین سے مشروط ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی خاص یا درج شدہ فضلہ موجود نہیں ہے۔ 1960 کی دہائی سے، ہائیڈروکلورک اچار کی کیچڑ کو اکثر ہائیڈروکلورک ایسڈ کی تخلیق نو کے نظام میں علاج کیا جاتا ہے، جو کچھ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فیرک آکسائڈ کو بحال کرتا ہے۔ باقی کو اب بھی بے اثر کیا جانا چاہیے اور زمین کو بھرنے میں ٹھکانے لگایا جانا چاہیے یا فضلہ پروفائل تجزیہ کی بنیاد پر خطرناک فضلہ کے طور پر منظم کیا جانا چاہیے۔ نائٹرک ایسڈ اچار کی ضمنی مصنوعات دیگر صنعتوں، جیسے کھاد پروسیسرز کے لیے قابل فروخت ہیں۔ متبادل ہموار صاف سطح (ایس سی ایس) اور ماحولیاتی اچار والی سطح (ای پی ایس) حالیہ متبادل ہیں۔ ایس سی ایس کے عمل میں، سطح کے آکسیکرن کو ایک انجینیئرڈ کھرچنے کا استعمال کرتے ہوئے ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ عمل تیل کی فلم یا دیگر حفاظتی کوٹنگ کی ضرورت کے بغیر سطح کو بعد میں آکسیکرن کے خلاف مزاحم بنا دیتا ہے۔ ای پی ایس تیزاب چننے کے لیے ایک زیادہ براہ راست متبادل ہے۔ ایسڈ اچار کا انحصار کیمیائی تعاملات پر ہوتا ہے جبکہ ای پی ایس مکینیکل ذرائع استعمال کرتا ہے۔ ایسڈ اچار کے مقابلے میں ای پی ایس کے عمل کو "ماحول دوست" سمجھا جاتا ہے اور یہ کاربن اسٹیل کو زنگ کی مزاحمت کی ایک اعلی ڈگری فراہم کرتا ہے، جس سے آئل کوٹنگ لگانے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے جو ایسڈ چکن والے کاربن اسٹیل کے آکسیکرن میں رکاوٹ کا کام کرتی ہے۔ متبادل طریقوں میں مکینیکل صفائی بھی شامل ہے جیسے کھرچنے والا بلاسٹنگ، پیسنا، تار برش کرنا، ہائیڈرو کلیننگ اور لیزر کی صفائی۔ یہ طریقے عام طور پر اتنی صاف سطح فراہم نہیں کرتے جتنا اچار کرتا ہے۔